DE L’ARGENT. 
131 
III. 
La charge de la nacelle de porcelaine se composait : 
1° De trois culots d’argent et de deux disques du même métal, provenant 
de la réduction à froid d’une solution ammoniacale d’azotate d’argent par 
un mélange de solution ammoniacale de sulfate cuivrique et de sulfite d’am¬ 
monium. L’argent a été affiné, à deux reprises, au chalumeau aérhydrique 
dans une coupelle de phosphate basique de calcium pur, et refroidi ensuite 
dans le dard rendu réducteur. Le poids des trois culots est 137s r ,993; 
2° De trois barreaux d’argent prélevés au bout inférieur de la latte du 
poids de 2873 grammes coulée en 1861. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 
c. Poids de l’argent. 
d. Poids de la nacelle et de l’argent après avoir été 
chauffés, pendant sept heures, entre le rouge naissant et le 
rouge sombre, dans le vide et refroidis dans le vide . . . 
e. Poids de la nacelle après en avoir retiré l’argent. 
f. Poids de la nacelle traitée à chaud par l’acide azotique 
dilué, après lavage, dessiccation à 190° et refroidissement, 
d’où une perte de poids de l’argent de. 
Cette perte se compose : 
a. De gaz. 
b. De composés solubles de calcium et d’argent . . . 
36,357.00 
£41,034.00 
404,477.00 
441,030.00 
36,361.00 
36,337.00 
0,008.00 
0,004.00 
0,004.00 
Après l’action de la chaleur, les deux disques du 1° et les barreaux ne 
présentent aucune soufflure. 
En admettant, ainsi qu’il est probable, que le gaz provienne exclusivement 
des trois culots mis en expérience, et dont le poids était 137 gr ,993, ceux-ci 
contiendraient 25 mg ,3 de gaz par kilogramme de métal. 
